100 ÉTUDE DE L'AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
On à pu mesurer ensuite les susceptibilités suivantes : 
t— 14010 4 A05—33,24 
14210 30,09 
Pour dépasser 1400°, il a fallu remplacer le tube de silice, 
qui se courbait quoique peu chargé à l’extrémité, par un tube 
de porcelaine prolongé par une tige d’iridium. Une autre diffi- 
culté des mesures de température est la dévitrification de la 
silice: sous l’action de l’atmosphère d’hydrogène maintenue 
dans le four, le quartz cristallise et devient très fragile. 
La correction du magétisme du nouveau support est très 
faible (1,5 °L), elle a été évaluée par une mesure directe à haute 
température. 
La température de la transformation à indiquée par Curie 
est beaucoup plus basse que la nôtre. Cela tient, en partie, à 
ce qu’il s’est servi, pour étalonner son couple thermoélectrique, 
du point de fusion du palladium pour lequel on indiquait à 
l’époque où il a fait ses mesures une température beaucoup trop 
basse (1500 au lieu de 1587). 
Curie avait pensé que dans la région à le fer avait pris un 
nouvel état paramagnétique; malgré leur peu d’étendue, nos 
mesures permettent d'affirmer que la décroissance de la suscep- 
tibilité est beaucoup plus rapide que celle de l’inverse de la 
température absolue. Or peut évaluer grossièrement les cons- 
tantes de cette région à : 
C—0,0045 O—+1230+273 
Enfin, si nos conclusions, qui serrent de plus près les expé- 
riences, diffèrent de celles de Curie, nos mesures S’accordent 
suffisamment avec les siennes pour en recevoir une importante 
confirmation. 
Cobalt. — Le point de Curie du cobalt étant très élevé, les 
mesures n’ont pu porter que sur un intervalle restreint de tem- 
pératures. Elles ont été faites sur un échantillon de métal pur 
pesant 0,4118 gr. 
Les expériences ont été représentées dans la fig. 4. Elles don- 
nent lieu à deux portions de droites dont la première, de 1170° 
à 12410, est caractérisée par : 
C=0,0217 0—1131+273 
